( 252 ) 



» 3° La lame cle zinc amalgame, qui est le pole negatif, plonge au milieu 

 d'un second diaphragme interieur au premier, dans une solution concentree 

 desoude caustique. La meme substitution, faite en 1880, par M. Reynier 

 dans la pile de Daniell, eleve la force electromotrice de cette derniere 

 de i volt , 1 a i volt ,6 environ; soit tres sensiblement, le meme accroissement 

 (densite = i,25 environ). 



» La force electromotrice de cet element est de 2 volts , 5 au debut. Elle se 

 maintient ensuite au-dessus de 2 vol,s , 4 pendant dixheures au moins d'action 

 non interrompue. 



» La resistance interieure est de o ohm ,8 environ : elle varie da reste 

 avec l'epaisseur et la structure des diaphragmes. 



» Dans les experiences que j'ai faites, les volumes employes etaient : 



Pour le liquide depolarisant 600 



Pour la soude faible i3o 



Pour la soude concentree no 



» Dans ces conditions, l'intensite s'est maintenue tres pres des valeurs 

 suivantes : 



o am P,423 pour une resistance interposee de 5 ohms. 

 o am P, 220 pour une resistance interposee de 10 ohms. 



» Elle est done restee sensiblement constante dans les deux cas, malgre 

 la difference de debit. 



» Si le circuit est ferme aussitot apres la constitution de I'element, la 

 resistance est d'abord plus grande et, par suite, l'intensite moindrc. 



» Le regime regulier s'etablit a peu pres une heure plus tard, quand les 

 diaphragmes sont suffisamment impregnes. On obtient de suite le regime 

 definitif si Ton ferme le circuit seulement apres que les diaphragmes sont 

 impregnes. 



» C'est la substitution de la solution alcaline a l'eau acidulee baignant 

 le zinc dans la pile de Poggendorff qui eleve la force electromotrice de 

 2 volts , 1 a 2 volts ,5. En effet, la meme substitution, faite dans la pile de Bun- 

 sen, donne 2 volls ,25 au lieu de i volt , 85, e'est-a-dire le meme accroissement 



o- ll ,4. 



» Mais, si Ton se borne a ce seul changement, Tavantage devient bientot 

 illusoire, a cause de l'augmentation rapide de la resistance. La soude se 

 change en chromate neutre, et Ton trouve sur le zinc et autour de lui un 

 abondant depot d'hydrate d'oxyde de zinc. Ces actions, dues a la modifica- 



